﻿908 



darzubieten schien ; es war aber der Körper blos gypshart, ferner 

 mild mit ganz geringer Neigung zum Spröden und vollkommen 

 spaltbar nach einer Eichtling, der basischen. 



Das Eigengewicht dieses Kieses, ganz frischen Ansehens, be- 

 stimmte ich an einer Menge von 191,8 Mgr. zu 4,206 (7%° C.) 

 und Herr Bergrath Winkler fand darin: 



29,75 Silber 

 36,28 Eisen 

 32,81 Schwefel 



98,84, 



eine Zusammensetzung, welche zwischen derjenigen des Stern- 

 bergit's und des Argentopyrit's zwischen innen liegt, denn im 

 ersten fand Zippe 3 a und Bammelsberg 4 b, im letzteren von Wal- 

 tershausen c und Schrauf d: 





a 



b 



c 



d 



Silber . 



32,0 



35,27 



26,5 



22,3 



Eisen 



36,0 



35,97 



39,3 





Schwefel 



30,0 



29,10 









99,2 



100,34 







Es ergeben sich hieraus die empirischen Formeln für: 

 Sternbergit: AgFe 2 S 3 = Ag 3 Fe 6 S 9 (Joachimsthal), 

 Argyropyrit 5 : = Ag 3 Fe 7 S ld (Freiberg, Himmelsfürst 



Fdgr.) 



Argentopyrit : AgFe 3 S 5 = Ag 3 Fe 9 S 15 (Joachimsthal), 



welchen Formeln die Gehalte entsprechen: 



Silber . . 34,18 30,34 24,77 

 Eisen . . 35,44 36,70 38,54 

 Schwefel . 30,38 32,96 36,69. 



3 Zippe, 1827 und 1828 in der Monatsschrift des vaterländischen Mu- 

 seums in Böhmen und 1833 in Poggendorff's Annalen, Band XXVII, 

 S. 690. 



4 Kammelsberg, 1875 im Handbuch der Mineralchemie Seite 66. 



5 Unter diesem Namen möchte ich nicht eine selbständige Species 

 verstanden wissen, sondern sein Gebrauch geschehe hier nur der Bequem- 

 lichkeit halber. 



